SÉANCE DU 2 JUIN ïC)o3. l329 



» En attaquant le culot métallique 80 Cu ^ 20 Mg par l'acide chlorhydrique à 

 1 pour 1000, on obtient une poudre cristalline qui, après une ou plusieurs semaines 

 de contact avec le réactif, renferme 83,1 et 82,8 de cuivre; un morceau du métal 

 primitif non attaqué a donné à l'analyse 80, 3 de cuivre. Le culot 90 Cu • — loMg, 

 traité par l'acide nitrique, même étendu, se dissout complètement. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les sJliciures de chrome. Note de MM. P. Lebeau 

 et J. FiGUERAs, présentée par M. H. Moissan. 



« L'action du silicium sur un métal en présence dti cuivre a permis à l'un 

 de nous de préparer à l'état de pureté les composés définis que forme le 

 silicium avec le fer, le cobalt et le manganèse. Nous rappellerons que cette 

 méthode consiste à faire réagir sur un mélange de cuivre et du métal à com- 

 biner, des proportions variables de silicium, sous la forme de cuivre silicié, 

 de siliciuni libre ou de silicium naissant provenant de l'action du sodium 

 sur un fluosilicale alcalin. Par l'application de ces divers procédés à l'étude 

 des combinaisons binaires de chrome et de silicium, nous avons réussi 

 à isoler les quatre siliciures suivants : SiCr', SiCr^, Si-Cr', Si^Cr. 



» Le siliciure SiCr^ se produit dès que l'on soumet à la fusion un mélange de 

 chrome et de cuivre avec une petite quantité de silicium. Un culot renfermant : 

 Gu, 85,63; Cr, 12,83; Si, 1,24 a fourni, après des traitements alternés à l'acide azo- 

 tique et à la lessive de soude étendue, un résidu entièrement formé de cristaux, pris- 

 matiques du composé SiCr'. Dans un autre essai où la masse fondue présentait la com- 

 position suivante : Cu, 84,82; Cr, 10, 83; Si, 4,36, il restait encore, après attaque, ce 

 même siliciure SiCr^ parfaitement homogène. 



» Au-dessus de cette teneur en silicium et pour des quantités de chrome et de sili- 

 cium se trouvant encore dans un rapport voisin, on voit apparaître à côté des cristaux 

 de SiCr' d'autres cristaux bien diftèrents, présentant des facettes brillantes en forme 

 de losange et qui bientôt préexistent seuls. Ils constituent le siliciure SiCr^. Parle 

 traitement d'un culot renfermant Cu 78,82, Cr 12, o4, Si 8,92, ce composé a pu être 

 isolé très pur. 



» En poursuivant l'étude des produits fondus contenant des quantités croissantes de 

 silicium on distingue dans les résidus de nouveaux cristaux formés de beaux prismes 

 très brillants se différenciant très nettement des cristaux trapus deSiCr'. Avec les 

 proportions suivantes : Cu 83,84, Cr 3,o3, Si 12,92, on obtient un résidu très homo- 

 gène de longs prismes répondant à la formule Si-Cr'. 



» Enfin, au fur et à mesure que la proportion de silicium augmente dans les produits 

 de la fusion, on constate la formation d'un quatrième composé en petits cristaux de 

 couleur foncée, beaucoup moins brillants que les précédents. Ces derniers disparaissent 

 d'ailleurs complètement et, pour des teneurs en silicium élevées, on ne retrouve plus 

 dans les attaques à l'acide azotique que la quatrième variété de cristaux, mélangée de 



